110 C. Schneider, Zur Pharmacopoea germanica. 



Stellung eines passablen Präparates gewöhnlich , wenn man sich vor- 

 her durch Schmelzen des rohen Wismuths mittelst Kalihydrat und 

 Kalisalpeter (nach Biltz) ein brauchbai'es Metall hergestellt hat. 



Der Vortheil der neuen Methode liegt jedoch darin, dass man 

 selbst sehr stark durch Arsen verunreinigtes ßohmetall — ohne 

 Nachtheil für die Heinheit des Präparates verarbeiten kann; wendet 

 man überdies noch ein von Arsen vorher möglichst befreites Wis- 

 muth an, so ist das Resultat ein absolut arsen freies Ma- 

 gisterium, 



E,. Schneider trug in, auf 75^ — 90^C. erwärmte, Salpeter- 

 säure von 1,2 spec. Gew. gröblich gepulvertes Wismuth in kleinen 

 Portionen ein, und zwar in dem Verhältniss von 1 Gewthl. Metall 

 auf 5 Gewthl. Salpetersäure. — Ich bin nun nach ß. Schneider's An- 

 gaben verfahren^, und habe gefunden, dass nicht, wie R.Schnei- 

 der angiebt, schon während des Eintragens von iKo. Wismuth in 

 5Ko. Salpetersäure die Ausscheidung basischen Salzes begann; ich 

 fuhr daher mit der Eintragung von Wismuth - Metall so lange fort, 

 als noch eine Einwirkung der Salpetersäure wahrgenommen wui'de, 

 um so wenig Salpetersäure, als möglich, im Ueberschuss zu behal- 

 ten. Biese Einwirkung der Salpetsrsäure auf das eingeworfene 

 Metall dauerte lebhaft fort bis 1900 g. Wismuth eingetragen waren, 

 ohne dass — wie ß. Schneider verlangt — eine stärkere Erhitzung, 

 als das Dampfbad, angewendet worden wäre. Da erst, und zwar 

 nach Abkühlung der Lösung bis auf 2b^ — 30° C, fand eine bedeu- 

 tende Abscheidung basischen Salzes statt, auch war eine kleine 

 Menge Metall ungelöst geblieben. Die Lösung wurde vom Boden- 

 satz getrennt, und letzterer durch Kohle reducirt, so dass ich 

 310,0 reines Wismuth -Metall wiedergewann, nachdem der erhaltene 

 Eegulus nochmals durch Schmelzen mit Kalihydrat und Salpeter 

 von Arsen befreit worden war. Es wurde also fast genau im 

 äquivalenten Verhältnisse Wismuth - Metall verbraucht. (1633 : 

 1590). 



Es empfiehlt sich daher wohl, nicht 1900,0 sondern nur etwa 

 1700,0 g. Wismuth auf 5000,0 Salpetersäure (bei der Arbeit im 

 Kolben) zu verwenden. 



1) Ich arbeitete aber in einem durch Tricliter und aufgesetzte Porzellan- 

 schale bedeckten Kolben. 



